- 419 — 



IV. Miscele comprese fra 1' 80 ed il 100 l, / 0 diSb 2 S 3 . Esse presen- 

 tano oltre al rallentamento in corrispondenza all' inizio della cristallizzazione, 

 un arresto alla temperatura costante di 522°. 



Tutte queste miscele subiscono la soprafusione e solo, in via eccezionale, 

 colla semina di cristallini di Sb 2 S 3 si arriva ad osservare i punti superiori, 

 altrimenti si manifesta solo l'arresto a 522°. 



Dall' insieme dei fenomeni osservati si conclude : 



1°. Il triossido ed il trisolfuro d'antimonio sono miscibili allo stato 

 fuso in tutti i rapporti. 



2°. Essi formano un composto corrispondente alla formo la Sb 4 0S 5 

 (cioè 5 Sb 2 S 3 . Sb 2 0 3 ) il quale non fonde inalterato, ma si scompone a 522° 

 in cristalli di Sb 2 S 3 e fase liquida secondo l'equazione reversibile: 



Sb 4 0 S 5 crist. ±5 Sb.> S 3 crisi -f- liq. 



3°. Esistono cristalli misti in rapporti limitati fra Sb 2 0 3 ed Sb< 0 S 5 

 le cui concentrazioni sono comprese negli intervalli 0 — 18 9 / 0 Sb 2 S 3 e 

 16.66— 23% Sb 2 0 3 . 



4°. L'eutectico fra Sb 2 0 3 ed Sb 4 OS 5 ha la concentrazione della 

 Kermesite, il che dimostra come questo composto non possa ottenersi per 

 fusione dei componenti. Ciò è anche confermato dal fatto che in natura la 

 Kermesite fu trovata sempre in giacimenti di carattere perfettamente sedi- 

 mentario. 



5°. Dei due ossisolfuri dello Schumann soltanto il Sb< 0 S 5 si forma 

 realmente nella cristallizzazione della massa fusa. 



6°. La formazione di soluzioni solide nel sistema Sb 2 0 3 -f Sb 2 S 3 è, 

 contrariamente all'opinione di H. Rose, molto limitata. 



Chimica. — Analisi termica di miscele binarie di cloruri di 

 elementi monovalenti. Nota III di C. Sandonnini e P. C. Aureggi, 

 presentata dal Socio G. Ci amici an. 



Questa Nota sarà pubblicata nel prossimo fascicolo. 



